— 266 
perchè in molte esperienze non si poteva impedire la deflagrazione. In seguito adottai 
come stufa di riscaldamento un forno tubulare orizzontale Heraens (tipo A ; lun¬ 
ghezza del tubo, 22 mm.), col quale potevo far variare a piacimento la temperatura 
in limiti molto estesi, fino 1400°, intercalando opportuna resistenza. Con tale modo 
di riscaldamento ho diminuito, se non evitato completamente, il pericolo della defla¬ 
grazione. 
L’apparecchio, al quale dopo alcuui cambiamenti suggeriti dall'esperienza mi 
sono attenuto, consiste in un tubo di porcellana della fabbrica imperiale di Germania, 
smaltato internamente ed esternamente, del diametro interno di mm. 16-17, della 
lunghezza di 1 metro ed aperto alle due estremità. Un’estremità è in comunicazione 
con la pompa a caduta di mercurio; l’altra è chiusa con un tappo di gomma rossa 
ad un foro nel quale s’infila un tubo di vetro affilato, chiuso all’estremità sottile e 
che serve da robinetto con la rottura della punta affilata al momento opportuno. Per 
proteggere i tappi di gomma quando l’esperienza venga condotta alla temperatura 
di 1000° e più gradi nella parte mediana, di 20 cm., del tubo immerso nel forno, si 
circondano le due estremità con manicotti di vetro della lunghezza di 20-22 cm., in 
cui si fa circolare acqua fredda. Il tubo-laboratorio è rappresentato nella figura. 
IX. 
ì 
.ZI 
fi 
B 
V 
17 
I Q- -7-» 
Il recipiente A è una specie di boccia di Cloez ripiena di pallottoline di vetro 
e con tappo di cotone per impedire che le proiezioni del carbone finissimo, nel caso 
di deflagrazione del prodotto grafitico, arrivino ad imbrattare il mercurio della pompa. 
La sostanza viene pesata in navicella di platino 0 di aliando con le precauzioni 
usuali per le sostanze igroscopiche. Se la temperatura alla quale viene portata è 
all’incirca di 1000°, è meglio introdurre la navicella in un tubo di platino munito 
di uncino e di piedi (come è segnato in figura B) affinchè la superficie della navicella 
non si trovi a contatto immediato con la porcellana tenuta al calor bianco per pa¬ 
recchie ore. 
Anzitutto ho dovuto controllare l’igroscopicità delle sostanze. 
Senza dettagliare i numerosi dati sperimentali, dirò che tanto dell’acido grafitico 
come dell’ossido si possono ottenere due pesate successive nell’ intervallo di 24 ore, 
con variazioni di 2 a 3 decimi di milligrammo per quantità oscillanti intorno al 
mezzo grammo; ma un soggiorno prolungato in un essiccatore a vuoto ad acido sol¬ 
forico fa diminuire successivamente il peso di milligrammi, eliminandosi lentamente 
e continuamente acqua come, lo dimostrano le seguenti esperienze : 
I. Ossido grafitico disseccato nel vuoto sull'acido solforico sino a che due 
pesate successive, nell’intervallo di 48 ore. differenziavano solo di mgr. 1, gr. 1,5493. 
